— 82 — 



Farbe; die lionig-- bis goldgelben Stücke besitzen eine Dichtig- 

 keit von 1,055 bis 1,058, die orangefarbigen von 1,088 und 

 die nur unvollkommen durchsichtigen braunrothen von 1,118. 

 Dem Aussehen und dem specifischen Gewicht nach stehen diese 

 Harze dem gewöhnlichen Bernstein vom Ostseestrande ziemlich nahe. 



Zur Vergleichung folgen hier die für samländischen Bern- 

 stein ermittelten Zahlen: hellgelb opalisirend 1,077 ; citron- bis 

 goldgelb durchsichtig 1,080; braunroth mit erdigem mattem 

 Ueberzug 1,092. 



Aber in Bezug auf Festigkeit ist ein grosser Unterschied 

 zwischen den Libanonharzen und dem Bernstein; denn wenn erstere 

 in hohem Grad spröde und so leicht zerbrechlich sind, dass sie 

 bei der Prüfung auf ihr elektrisches Verhalten leicht in Stücke 

 zerspringen, so ist der letztere ungemein fest und ganz aus- 

 nehmend schwer zu pulvern; auch eignet er sich bekanntlich 

 vorzüglich zur Bearbeitung auf der Drehbank. 



Im Platinlöffel bei Luftzutritt erhitzt verbrennen die Harze, 

 wie der Bernstein, indem sie zuerst unter heftigem Aufschäumen 

 schmelzen und eine grosse Menge von Gasen und Dämpfen ent- 

 wickeln, die mit stark leuchtender, gelber, russender Flamme 

 brennen. Es bleibt nur sehr wenig einer röthlichen Asche zurück, 

 in welcher sich Eisenoxyd und Kalk deutlich nachweisen lassen- 

 Zur genaueren Bestimmung der Aschenmenge reichten die mir 

 zu Gebote stehenden kleinen Quantitäten der Libanonharze nicht hin. 



Da der Bernstein bei der trocknen Destillation eine gewisse 

 Menge Bernsteinsäure liefert und da bekannt ist, dass er einen 

 geringen Antheil dieser Säure schon fertig gebildet enthält, so 

 habe ich in dieser Beziehung die braunrothe Varietät der Liba- 

 nonharze untersucht, und zwar habe ich diese deshalb gewählt, 

 weil ich von derselben die relativ grösste Menge, gegen 30 

 Gramm, zur Verfügung gehabt habe. Durch Auskochen des fein 

 gepulverten Harzes mit einer Lösung von Natriumcarbonat und 

 Filtriren erhält man eine gelbliche Flüssigkeit, die, mit reiner 

 Salpetersäure schwach übersättigt und im Wasserbad zur Trocken- 

 heit abgedampft, einen braunen Rückstand lässt, der mit Wasser 

 ausgezogen wurde. Diese Lösung wurde verdunstet und der 



i 



